DE LA PLATINE. 
159 
le fond avec le fer ou le cuivre, il suffit seul pour opérer très-promptement 
la fusion de la platine, qui cependant n’en devient que plus aigre et plus 
cassante ; enfin lorsqu’on la mêle avec l’or, il n’y a pas moyen de les sépa- 
rer sans intermède, parce que la platine et l’or sont également fixes au feu, 
et ceci prouve encore que la nature de la platine tient de très-près à celle 
de l’or ; ils se fondent ensemble assez aisément; leur union est toujours 
intime et constante, et de même qu’on remarque des surfaces dorées dans 
la platine qui nous vient en grenailles, on voit aussi des filets ou de petites 
veines d’or dans la platine fondue; quelques chimistes prétendent même 
que l’or est un dissolvant de la platine, parce qu’en effet, si l’on ajoute de 
l’or à l’eau régale, la dissolution de la platine se fait beaucoup plus promp- 
tement et plus complètement, et ceci, joint à ce que nous avons dit de sa 
dissolution par l’acide nitreux, est encore une preuve et un effet de la grande 
affinité de la platine avec l’or ; on a trouvé néanmoins le moyen de séparer 
l’or de la platine, en mêlant cet alliage avec l’argent 0 , et ce moyen est assez 
sùr pour qu’on ne doive plus craindre de voir le titre de l’or altéré par le 
mélange de la platine. 
L’or est précipité de sa dissolution par le vitriol de fer, et la platine ne 
l’est pas 1 : ceci fournit un moyen de séparer l’or delà platine s’il s’y trouvait 
artificiellement allié, mais cet intermède ne peut rien sur leur alliage natu- 
rel. Le mercure qui s’amalgame si puissamment avec l’or, ne s’unit point 
a. « Lorsqu'on a mêlé de l’or avec de la platine, il y a un moyen sûr de les séparer, celui 
« du départ, en ajoutant au mélange trois fois autant d’argent ou environ qu’il y a d’or; l’acide 
« nitreux dissout l’argent et la platine, et l’or tout entier en est séparé; on verse ensuite de 
« l’acide marin sur la liqueur chargée de l’argent et de la platine, sur-le-champ on a un pré- 
« cipité de l’argent seul; et comme on a formé par là une eau régale, la platine n’en est que- 
« mieux maintenue dans la liqueur qui surnage l’argent précipité. Pour obtenir ensuite la pla- 
« tine 2 , on fait évaporer sur un bain de sable la liqueur qui la contient, et on traite le résidu 
« par le flux noir, en y ajoutant de la chaux de cuivre propre à rassembler ces particules de 
« platine; on lamine après cela le bouton de cuivre qu’on a retiré de l’opération, et on le fait 
« dissoudre à froid dans de l’esprit de nitre affaibli ; la platine se précipite au fond du matras, 
« et, après un recuit, elle s’annonce avec ses caractères métalliques, mais avec un décbet de 
a moitié ou environ sur la quantité de platine qu’on a employée. Voilà le procédé que j’ai suivi 
« et par lequel on voit que je n’ai rien pu perdre par un défaut de soins: après des opérations 
« réitérées, on parvient à réduire la platine à peu de grains, et enfin à la perdre totalement. 
« Ces expériences annoncent que la platine se décompose et n’est pas un métal simple; la 
« matière noire et ferrugineuse se montre à chaque opération , et se trouve mêlée avec celle 
« qui a conservé l’état métallique; cette matière noirâtre, qui n’a pu reprendre ses caractères 
« métalliques, est fort légère et ne se précipite qu’avec peine ; on ne croirait jamais qu’elle eût 
« appartenu à un métal aussi pesant que la platine : quatre ou cinq grains de cette matière 
« décomposée ont le volume d’uue noisette. » Note de M. Tillet. 
1. « Lorsqu’on ajoute à un sel de platine une dissolution de mercure, le sulfate de pro- 
« toaryde de fer produit un précipité qui est une combinaison de platine et de mercure. » 
(Berzélius. ) 
2 (a). Le moyen employé aujourd’hui consiste à précipiter la dissolution de platine par du 
chlorhydrate d'ammoniaque. Il se produit un précipité jaune serin de chloroplatinate d’ammo- 
niaque. On recueille ce précipité; on le lave et on le calcine : le résidu de la calcination est du 
platine pur, qui se montre sous forme M’éponge. 
